0. Helm, Chem. u. physikal. Beschaffenheit d. Bernsteins. 243 



ein fossiles Harz, welches sich von dem Ostseebernstein wesent- 

 lich unterschied, oder Copal war. 



So enthielt ein in Rumänien gefundener, von dem ich 

 einige kleine Stückchen aus sicherer Hand erhielt, nur geringe 

 Mengen Bernsteinsäure, auch verhielt er sich gegen Lösungs- 

 mittel bedeutend weniger widerstandsfähig als der Ostsee- 

 bernstein. Eingehende quantitative Untersuchungen konnte 

 ich mit diesem Bernstein nicht machen, weil das Material zu 

 gering. Ein mir aus sicherer Bezugsquelle zugegangener 

 vermeintlicher Bernstein aus Nordamerika enthielt keine Bern- 

 steinsäure, war gegen Lösungsmittel ebenfalls weniger wider- 

 standsfähig und zeigte beim Erhitzen ein ähnliches Verhalten 

 wie Copal. 



Von syrischem Bernstein erhielt ich durch Herrn Professor 

 Fraas in Stuttgart Stücke, die er selbst dort gesammelt hatte, 

 sie waren in ihrem Zusammenhange sehr gelockert, wie ich 

 schon früher erwähnte. 



Ihr specifisches Gewicht war 1,051 bis 1,067. 



Ihr Aschengehalt betrug 0,088 7o> die Asche bestand der 

 Hauptsache nach aus Kalkerde, Eisenoxyd und Schwefelsäure. 

 Auf Platinblech erhitzt, quollen sie stark auf und hauchten 

 einen eigenthümlichen aromatischen Geruch aus, welcher weder 

 mit dem des Ostseebernsteins noch dem des Copals Aehnlich- 

 keit hatte. Stechende Dämpfe waren nicht wahrnehmbar, auch 

 im Destillate war keine Bernsteinsäure enthalten. Mit alko- 

 kolischer Kalilösung, in der Weise wie vorher beschrieben, 

 verblieb ein Rückstand von 80 7o > i^ der Kalilösung war 

 keine Bernsteinsäure zu finden. Ausser diesem Mangel an 

 Bernsteinsäure unterscheidet sich dieser vermeintliche Bern- 

 stein noch wesentlich durch seine geringere Wider- 

 standsfähigkeit gegen Lösungsmittel. Von Aether wurden in 

 der Wärme 41 bis 48 ^/^ gelöst, von Alkohol 21 ^o- Das in 

 Aether lösliche und ausgetrocknete Harz erweichte bei einer 

 Temperatur von 150° C. und schmolz bei 156° C. 



In dieser Beziehung verhielt sich der syrische Bernstein 

 ähnlich wie ein an der Ostseeküste hie und da gefundener 

 Bernstein, welchen die hiesigen Bernsteinarbeiter mit dem 



16* 



